标题：防水涂料
简介
涂刷在建筑物表面上，经溶剂或水分的挥发或两种组分的化学反应形成一层薄膜，使建筑物表面与水隔绝，从而起到防水、密封的作用，这些涂刷的粘稠液体称为防水涂料。防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性，操作简便，易于维修与维护。[1]
种类
市场上的防水材料有两大类：一是聚氨脂类防水涂料。这类材料一般是由聚氨脂与煤焦油作为原材料制成。它所挥发的焦油气毒性大，且不容易清除，因此于2000年在  我国被禁止使用。尚在销售的聚氨脂防水涂料，是用沥青代替煤焦油作为原料。但在使用这种涂料时，一般采用含有甲苯、二甲苯等有机溶剂来稀释，因而也含有毒性；另一类为聚合物水泥基防水涂料。它由多种水性聚合物合成的乳液与掺有各种添加剂的优质水泥组成，聚合物（树脂）的柔性与水泥的刚性结为一体，使得它在抗渗性与稳定性方面表现优异。它的优点是施工方便、综合造价低，工期短，且无毒环保。因此，聚合物水泥基已经成为防水涂料市场的主角。
防水涂料是指涂料形成的涂膜能够防止雨水或地下水渗漏的一种涂料。
防水涂料可按涂料状态和形式分为：乳液型、溶剂型、反应型和改性沥青。[2]
第一类溶剂型涂料：这类涂料种类繁多，质量也好，但是成本高，安全性差，使用不是很普遍。
第二类是水乳型及反应型高分子涂料：这类涂料在工艺上很难将各种补强剂、填充剂、高分子弹性体使其均匀分散于胶体中，只能用研磨法加入少量配合剂，反应型聚氨酯为双组分，易变质，成本高。
第三类塑料型改性沥青：这类产品能抗紫外线，耐高温性好，但断裂延伸性略差。
沥青防水涂料品种有：
  通用k11[3]
1.防水乳化沥青涂料，主要用于建筑物的防水；
2.有色乳化沥青涂料，用于屋面的防水；
3.阳离子乳化沥青防水涂料，主要用于水泥板、石膏板和纤维板的防水；
4.非离子型乳化沥青防水涂料，主要用于屋面防水、地下防潮、管道防腐、渠道防渗、地下防水等；
5.沥青基厚质防水涂料，主要用于屋面的防水；
6.沥青油膏稀释防水涂料，用于屋面的防水；
7.脂肪酸乳化沥青，用于屋面的防水；
8.沥青防潮涂料，用于屋面的防水；
9.厚质沥青防潮涂料，可做灌封材料
10.鹏润土乳化沥青防水涂料，用于屋面防水、房层的修补漏水处、地下工程、种子库地面防潮；
11.石灰乳化沥青防水涂料，主要用于屋面防水和建筑路面防水；
12.氨基聚乙烯醇乳化沥青防水涂料，主要用于防水涂层；
13.丙烯酸树脂乳化沥青，可用于修补和变质的沥青表面，如道路路面的防水层；
14.沥青酚醛防水涂料，主要用于屋面、地下防水；
15.沥青氯丁橡胶涂料，用于屋面的防水。
性能
1.固体含量
固体含量指防水涂料中所含固体比例。由于涂料涂刷后靠其中的固体成分形成涂膜，因此固体含量多少与成膜厚度及涂膜质量密切相关。
2.耐热度
耐热度指防水涂料成膜后的防水薄膜在高温下不发生软化变形。不流淌的性能，即耐高温性能。
3.柔性
柔性指防水涂料成膜后的膜层在低温下保持柔韧的性能。它反应防水涂料在低温下的施工和使用性能。
4.不透水性
不透水性指防水涂料一定水压（静水压或动水压）和一定时间内不出现渗漏的性能。它是防水涂料满足防水功能要求的主要质量指标。
5.延伸性
延伸性质防水涂膜适应基层变形的能力。防水涂料成膜后必须具有一定的延伸性，以适应由于温差、干湿等因素造成的基层变形，保证防水效果。[4]
施工
如涂刷前处理好基层。防水涂料的涂刷与地面基层状况有很大关系，基层越不平整，使用的涂料就越多。因组份特点(2张)此，在涂刷防水涂料之前，最好将基层进行简单处理，尽量将基层处理平整。其次，应保证地面无尘、无土、无油，可拿墩布仔细拖地，把灰尘全部清除掉，否则会引起防水涂料的开裂掉皮，影响防水效果。选购产品要重在性质，市场上在售的防水涂料名称各式各样，如;浆料;灰浆;等，还有的防水涂料分为Ⅰ型和Ⅱ型，有人说Ⅱ型更适合用于室内，但据相关专业人士介绍，最重要的在于看防水涂料的性质，一般都会标注是;通用型;还是柔韧型;，然后看砂浆与乳液的配比，如12kg+8.还有产品标明;厨卫专用;，其实这只是噱头，一般的室内防水涂料都能用于厨卫。[5]
防水涂料施工要点
的防水材料不断的研制和试验，最终聚合物水泥防水材料的效果很好，施工起来也比较方便，其保持的时间也很长，一般都是在20年左右不会有任何的问题，具体的施工要领我在这里交给大家。
1． 应在5℃以上的温度条件下施工，预计24h内降水不宜施工。
2． 涂刷应横竖交叉进行，间隔时间为4h.
3． 涂层如有特殊要求，可考虑增加面层涂刷遍数。
4． 施工时，空气湿度特别大，气温低，干燥时间应适当延长。
5． 如施工工地温度较高，拌料时可适当增加水量，以降低施工粘度。
天雷防水涂料以“质量是生命、信誉是保证”的经营原则，为社会提供优质高效的产品和良好的服务，为我国防水行业的发展做出更大的贡献。[6]
通用型
通用型防水涂料，也叫JS防水涂料。是由丙烯酸乳液和助剂组成的液料与由水泥、配砂及矿物质粉末组成的粉料按特定比例组合而成双组份防水材料。两种材料混合后发生化学反应，既形成表面涂层防水，又能渗透到底材内部形成结晶体阻遏水的通过，达到双重防水效果。市场上生产这类防水涂料的企业为雷邦仕。　
产品特点
刚性防水材料，突出粘结性能，主要用于卫生间、厨卫的防水防潮处理。  通用型k11防水浆料
◎适用范围：
·室内外水泥混凝土结构、砂浆砖石结构的墙面、地面；
·卫生间、浴室、厨房、楼地面、阳台、水池的地面和墙面防水；
·用于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的抹底处理，可达防止潮气和盐份污染的效果。
◎基面（底材）处理：
·底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质；
·基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的，须预先用水泥砂浆修补抹平，伸缩缝建议粘贴塑胶条，节点须加一层无纺布，管口填充建议使用雷邦仕管口灌浆料填充；
·阴阳角处应抹成圆弧形（或V字型）；  通用型防水涂料·确保基面充分湿润，但无明水；
·新浇注的混凝土面（包括抹灰面）在施工前应让其干固完全。
◎使用方法：
·搅拌：先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用；（最好使用搅拌器）
·涂刷：用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用均匀，不可漏刷；一般需涂刷2遍（根据使用要求而定），每次涂刷厚度不超过1mm；前一次略微干固后再进行后一次涂刷（刚好不粘手，一般间隔1-2小时），前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm；如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿润。
·养护：施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。
·保护：施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。 
·检查（闭水试验）：卫生间、水池等部位请在防水层干固后（夏天至少24小时，冬天至少48小时）储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。
◎注意事项：
·请按以上基面处理和使用方法施工；
·适宜在5℃-40℃的环境下使用，避免高温、低温和室外阴雨天气；
·单层涂刷不宜过厚，特别是管口和转角处，防止产生裂缝；
·施工后请保持通风环境，便于防水层干固；
·请在后期施工时避免破坏防水层；
·在防水层上铺贴瓷砖时禁止使用纯水泥膏，并请按瓷砖使用要求施工并留有缝隙，建议使用雷邦仕瓷砖胶或雷邦仕砂浆胶；
◎参考用量：通常情况下1.5-2.0公斤平方米；实际用量由用途、使用部位、基面粗糙程度、环境因素等决定。详情请前往购买处咨询。
◎产品运输：按非危险品要求。防止雨淋、曝晒、冰冻挤压、碰撞、倒置、包装破损等情况。
◎贮存方法：存放于阴凉干爽处；
◎保质时间：原封包装在正常存放条件下保质期12个月。
合成高分子防水涂料
Ast合成高分子防水涂膜，以多种高分子聚合材料为主要成膜物质，添加触变剂、防流挂剂、防沉淀剂、增稠剂、流平剂、防老剂等添加剂和催化剂，经过特俗工艺加工而成的合成高分子水性乳液防水涂膜，具有优良的高弹性和绝佳的防水性能。该产品无毒、无味，安全环保。涂膜耐水性、耐碱性、抗紫外线能力强，具有较高的断裂延伸率，拉伸强度和自动修复功能。[7]
产品特点
（1） 绿色环保 
“奥斯泰”防水材料与其它溶剂型防水涂料和防水卷材相比，最大特点是环保安全性。产品无毒、无味对环境和人员的健康均无不良影响。 
（2） 耐老化性能优良 
产品在紫外线、光、热和氧的作用下性能稳定，材料使用寿命在20年以上。 
（3）粘结力强 
产品对混凝土基层、玻璃、陶瓷、塑料、金属、石棉瓦、楼面瓦及原有防水材料基面等常用建材均有极好的修补和粘结性能，粘结力极强。在外力作用下不剥离、不分层，能形成稳定的防水整体。 
（4）渗透性好 
由于材料渗透性好，涂刷材料时可以渗透到水泥基材料的孔隙中，堵塞了渗水通道，防水效果可靠。 
（5）延伸率好 
产品断裂伸长率≥600%，其抗裂性优良，对基层的裂缝有很高的遮蔽作用，即使基层因外界因素产生微小裂缝，也不会发生断裂和渗漏现象。 
（6）耐高低温性好 
产品耐高温可达170℃不流淌，低温-20℃不脆裂。 
（7）产品具有鲜艳的色彩 
产品可根据设计要求和用户需要调配色彩，具有极佳的隔热保温和装饰美化效果。因而产品属于装饰性和多功能性防水材料 
（8）施工方便 
产品在任何规则或不规则的基面上刷、刮均能形成连续不断的防水层。可在潮湿基面上施工，产品不起泡、成膜效果好，固化快，能有效缩短工期。 
（9）应用范围广泛 
产品可广泛应用于建筑物屋面、地下室、地下车库、室内厨卫生间、开水间、阳台、外墙立面、板缝、窗边、窗台、柱边、管沟管道以及粮库、水塔、游泳池、隧道、钢结构厂房屋面、电厂冷却塔内壁防水等，适用于全国各地建筑气候区的施工。
施工工艺
1、基层面要求平整、无起砂、无凹凸、无裂缝。 
2、施工前将本产品进行搅拌均匀方可施工。 
3、本产品可用滚、刮、涂三种方式进行施工。 
4、涂刷时应先横后纵顺时针方向施工。 
5、特殊部位可用无纺布或玻纤布做加强处理。 
6、一般防水工程使用该产品涂布两遍即可达到防水效果。
施工要求
1、基层处理：防水基层要求坚固、平整、干净、无明水、无裂缝、无凹凸不平，裂缝处须用水泥砂浆或奥斯泰修复砂浆处理找平。 
2、产品对不同的防水工程，不同的施工要求，采用2—4遍施工，必要时加胎基布处理。 
3、如产品有沉淀物经搅拌均匀后可直接进行施工。 
4、蓄水试验一般在涂膜施工完，实干后进行。
参考用量
1.2mm厚使用量2kg/㎡。
涂层成膜厚度：每公斤材料每平方米成膜厚度约为0.6mm（不含加筋布的厚度）。
注意事项
应在0℃以上温度条件下施工。
预计在24小时内有雨雾不能进行室外施工。
室外施工途中遇雨，应在雨停后让涂层充分晾干成膜，然后再施工。
丙烯酸
丙烯酸防水涂料(1张)高弹防水涂料是以高档丙烯酸乳液为基料，添加多种助剂、填充剂经科学加工而成的高性能防水涂料。它是普通防水涂料的升级产品，由于添加了多种高分子助剂，使得该产品的防水性能比普通防水产品更优，同时又具有高强度拉伸延展性，能覆盖裂缝。
产品特点：
1、高度弹性，能抵御建筑物的轻微震动，并能覆盖热胀冷缩、开裂、下沉等原因产生的小于8mm的裂缝；
2、可在潮湿基面上直接施工，适用于墙角和管道周边渗水部位；
3、粘结力强，涂料中的活性成份可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层；
4、环保、无毒、无害，可直接应用于饮用水工程；
5、耐酸、耐碱、耐高温，具有优异的耐老化性能和良好的耐腐蚀性；并能在室外使用，有良好的耐候性。
适用范围：
适用于屋面和厕浴间、地下室、蓄水池、墙面的防水，防渗、防潮。
基面处理：
普通基面
1、表面必须平整、坚实、干净，无油污、脱模剂、浮尘以及其它松动物；
2、对于较大的孔洞及裂缝应先用修补砂浆进行修补；
3、预制板、板缝需专业密封处理后再进行施工；
4、螺丝、螺栓建议先用环氧树脂或类似材料进行封闭；
5、在使用克水孚高弹防水浆料之前，基面必须用清水充分湿润，但同时不能有积水；
6、对于疏松多孔的底材，尤其是水泥纤维板等，必须在涂刷防水浆料之前，先进行界面处理。
施工工艺：
1、将液体添加剂倒入干净的搅拌容器中，然后按比例一边搅拌一边缓慢加入粉料，充分搅拌3-5分钟直至生成无粉团的、均匀的胶浆，并在操作时间内用完。建议使用机械搅拌（400-500转/分钟），以取得最佳的搅拌效果；
2、用辊子、刷子将浆料均匀涂刷于处理好的底材上，根据使用环境及性能要求涂刷2层或2层以上; 一般工程防水层厚度为1mm，地下工程施工规范厚度要求为1.5-2mm；
3、做完一层后，必须待其略为干固（刚好不粘手）后，再做第二层，一般需1-3小时，具体情况视基面的密实度以及当时的气温而定。如果超过24小时，或涂层已经固化，在其上涂刷第二层时，必须先用清水重新润湿表面；
4、养护固化：浆料涂刷后第二天起，建议用细雾喷水或湿布覆盖涂层2-3天，再进行闭水试验；对于长期盛水的水池应待其空置两周后才盛水；
5、搅拌好的浆料一般宜在1小时内用完，出现凝固的材料不可再用；
6、切勿掺水搅拌，也不要随意改变乳液的比例。　
清洁：
施工完毕，立即用水清洗所有的工具及设备，用机械方法清理固化的浆料。
注意事项：
1、施工温度应在5℃至35℃；
2、调配好的浆料要在1小时内用完；
3、液体组份的贮存温度不低于0℃；
4、使用时，勿在本产品中掺入水分或其它材料；
5、施工时请采用合适的防护措施，如手套等。
保质期：
原装密封产品在干燥阴凉的环境下存放，在正常的贮存和运输条件下，产品的保质期为一年。
参考用量：
防水膜厚度为1.0mm时，理论用量约为1.5 - 2.0kg/m2。用量是指粉料和液体的合计量,实际用量视具体基面情况而定。
执行标准与产品质量等级: GB/T23445-2009[8]
纳米技术
纳米技术防水剂(1张)本品为自然渗透型防护剂，是无机硅酸盐、活性二氧化硅、专用催化剂及其他功能助剂通过纳米技术配制而成的新一代水性、环保、抗裂型防水剂。使用后在基面上形成透明又透气的隐形防水保护层，当水珠落在建筑物表面时，就像落在荷叶上一样，不留痕迹。产品特点：1、渗透力极强，可渗透到建筑物内部形成永久防水层；
2、防水层透明无色，不变色，因此不影响建筑物原设计风格；
3、该产品既可作墙面防水剂，也可内掺于水泥制成高效防水水泥沙浆；适用范围：1、各类汉白玉、大理石、花岗岩、砂岩等石材艺术建筑及护栏及台阶； 
2、 适用于石膏板、木板、防火板等板材的防水； 
3、 适用于清水砖、马赛克、外墙砖，以及涂料饰面的渗水外墙； 
4、 内掺于水泥制成高效防水水泥沙浆。施工方法：1、准备工作： 确保混凝土基面干净。有灰尘、污物的应清理干净，有浮浆的应刮除干净，有明水的应擦掉。 确保施工温度在0℃以上，喷涂作业面不应有其他工种交叉施工作业。 
2、操作方法： 克水孚隐形防水剂可以采用喷涂施工。 大面积喷涂时，将克水孚隐形防水剂 摇匀后倒入背负式或电动式喷雾器中，把喷嘴调整至适合的速度后进行仔细和均匀的喷涂。 施工完3小时内不能触水或踩踏，24小时后方可允许进行验收和其他工序。
3、细部处理： 细部构造施工方法同美国柯玛仕永凝液DPS产品介绍所述。
4、施工用量：克水孚隐形防水剂广泛应用于各种混凝土构筑物。
按照CECS195—2006应用技术规范要求，一般用量为4㎡/kg（两道），对细部构造、裂缝等，可视情况加喷 。
JS
聚合物水泥基防水涂料（简称JS防水涂料）是由合成高分子聚合物乳液（如聚丙烯酸酯、聚醋酸乙烯酯、丁苯橡胶乳液）及各种添加剂优化组合而成的液料和配套的粉料（由特种水泥、级配砂组成）复合而成的双组分防水涂料，是一种既具有合成高分子聚合物材料弹性高、又有无机材料耐久性好的防水材料。
聚合物水泥基涂料既包含有机聚合物乳液，又包含有无机水泥。有机聚合物涂膜柔性好，临界表面张力较低，装饰效果好，但耐老化性不足，而水泥是一种水硬性胶凝材料，与潮湿基面的粘结力强，抗湿性非常好，抗压强度高，但柔性差，二者结合，能使有机和无机结合，优势互补，刚柔相济，抗渗性提高，抗压比提高，综合性能比较优越，达到较好的防水效果。主要特点1、浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔，微裂纹  聚合物水泥基防水涂料并产生化学反应，并渗透到底材内部结晶，形成一道致密的防水层； 
2、能够覆盖发丝般的裂缝（小于0.4毫米），抵御及轻微的震荡； 
3、可在潮湿基面上施工，无需作砂浆保护层，即可直接粘贴瓷砖等后续工序； 
4、结晶体深入到底材毛细孔，抗渗抗压强度较高，具有负水面的防水功能； 
5、无毒、无害，可直接用于饮水池和鱼池；涂层具有抑郁霉菌生长的作用，能防止潮气盐份对饰面的污染。适用范围1、室内外的混凝土结构，预制混凝土结构，水泥抹底、砖墙、轻质砖墙结构； 
2、楼层墙壁地板、卫生间、厨房、花槽；食用水池、鱼池、污水处理池； 
3、地下室、地铁站、隧道、人防工程、矿井、建筑物地基； 
4、涂于铺贴石材、瓷砖、木地板、墙纸、石膏板之前的底材上作前置层处理，可达到防止潮气和盐份污染的效果。施工工艺流程基层清理→增强层施工→接点密封→湿润基面→涂刷第一遍→养护→涂刷第二遍→养护→保护层施工（根据具体情况选择做与不做）施工准备1、仔细检查防水层的基层，认真处理缺陷，并清理干净。 
（1）基层应平整、光滑、不起砂、不起皮，有一定强度，排水坡度符合设计要求，阴阳角应做成直径不小于30mm的圆角或坡角。 
（2）若基面干燥，必须事先预湿基面，保持基面湿润，但不能有明水存在。 
（3）基层的缺陷应先进行处理后方可继续施工。 
①不平整、凹坑、积水时，可用德高合成乳胶水泥砂浆填平找坡。 
②表面起皮应铲除。 
2、旧防水层的返修，应将基层上的粘附物清除干净，铲平。旧防水层表面平整，材料未失效，并与K11防水浆料相容的可直接在上面继续施工。防水浆料施工K11防水浆料施工(防水博士的产品已按比较例配置好，直接混合即可)
1、涂料配制 
①配料称量必须准确，每次称量误差不得超过±5%。 
配比： 
通用型K11防水浆料配比：添加剂：粉料=0.36：1； 
柔韧性K11（I）防水浆料配比：添加剂：粉料=0.80：1； 
柔韧性K11（II）防水浆料配比：添加剂：粉料=0.68：1； 
②按比例、按顺序先将添加剂倒入容器，然后倒入粉料，并同时采用电动搅拌钻搅拌，充分搅拌至无沉淀的膏状。 
判断是否均匀标准：浆料没有生粉团达到均匀。 
③拌匀后需放置5-10分钟，再搅拌一下才能使用； 
④操作过程中应保持间断性的搅拌，以防止沉淀。 
2、基层的处理准备 
基层检查合格后，应进行清扫表面浮灰、灰砂及砂砾疙瘩，然后润湿再进行下一道工序施工。 
3、增强层和节点处理 
增强层主要针对施工部位的薄弱环节，即是容易造成渗漏的部位。采取加强处理，提高防水安全性能，保证防水效果。 
① 在需增强的部位，如阴角、管口部位，应先涂刷柔韧性K11防水浆料1～2遍，宽度按设计或规范要求。 
② 需铺设胎体增强材料部位，可待增强涂层干燥后，将裁剪好的胎体材料平铺，再用K11防水浆料粘贴。 
4、涂料的涂刷施工 
① 当涂膜层厚度在1.5mmm以内，应分二遍施工；在1.5～2.0mm应分三遍施工。涂刷第一遍后，待初步干固以后（间隔2 ~ 4小时）再涂第二遍。 
判断初步干固标准：墙壁手感已干、触动不脱落为准。地板需时略长，视人行走不 
会破坏防水层为准。 
② 涂刷应从平面最低处开始距上上料口最远处开始，立面与平面同需施工时，应先立面后平面。 
③ 按照一次搅拌的数量和一次涂刷的厚度要求，对施工面进行划分，控制每次搅拌的材料在该面积上用完，以保证涂层厚度的准确性。 
④ 平面涂刮施工时，将拌匀的涂料按用量均匀地倒在基面上，用刷子将它刮匀，在平面上前后两度的涂刮应相互垂直。立面涂刷施工时，毛刷的涂刷方向应采用由下往上的施工操作，注意流到阴角部位的浆料要及时刮走，避免因堆积过厚引起开裂。 
5、当第一遍涂层干固能上人进行第二遍施工前，应逐处细致检查涂刮质量，检查有否漏涂和砂眼，并及时补上。 
6、待初步干固后，应采用喷雾状的形式进行淋水养护，以达到最佳效果。 
7、雨、雪和大风天不得施工，雾天须待露水收干后再施工，施工两小时内不得下雨，如施工时遇雨应采取防雨措施。 
8、在K11防水层上作保护层时，应使之粘结牢固。当采用聚乙烯泡沫板作保护层时应粘牢，采用水泥砂浆、细石砼、块体等刚性保护层施工时，运输车不得直接在防水层上行走或用铁揪等尖物直接碰击防水层。施工用量防水层涂刷二遍，厚度约1mm，其浆料用量为： 
1、通用型K11防水浆料：2.0kg/m2。 
2、柔韧性K11（I）防水浆料1.8kg/m2。要求和验收1、涂层施工完成后，刚性保护层施工前。应对涂膜防水层进行全面细致的检查，对检查发现的气孔、刮痕、刺破、损坏处应立即进行修补，完成后的防水层不得渗漏。 
2、检查各涂层间不得有砂眼。 
3、已完工的防水层，养护7天后，有条件时应进行24小时闭水试验，也可在雨后或淋水24小时检查有否渗漏。
菲柯特
  菲柯特防水涂料
产品概述 Production Outlind
菲柯特防水涂料(多功能型)，为双组份聚合物改性水泥基防
水材料，适用于各种建筑基面，干固后即成为高效防水层，该防水层无须再做保护层即可直接进行后续施工。
产品特点 Production Characteristics
1.粘接能力强，产品在水的带动下渗透到基材内部的毛细孔中，形 成不透水的结晶体，该结晶体与基材形成一体，防止水通过；
2.耐水性好，对于迎水面和背水面都有良好的防水效果；
3.较好韧性能经受一定的收缩、振动、移动、压力及裂缝的基材；
4.耐老化性能优异、耐候性佳、能抵御紫外线、温度变化、酸碱等环境破坏，经久耐用；
5.耐磨性好，干固后无保护层即可直接进行后续施工；
6.施工简便，无毒无害，环保安全。
应用范围 Range
1.室内外混凝土、水泥抹面、砖砌体、轻质砖构成的底材；
2.地下室、隧道、矿井、建筑物的地基防水；
3.卫生间、浴室、厨房、水池、车库、泳池、楼层墙壁地板、管道口周边等；
4.长期浸水环境下的防水工程及具潜在可能微开裂的工业及民用建筑。
施工工艺 Process
1.清理基面，并充分湿润；
2.先将添加剂加入容器中，再加入粉料，用电动搅拌机充分混合成均匀膏糊状，无结块，静置3-5分钟，再搅拌均匀后使用；
3.施工过程中需保持间断搅拌，防止沉淀；
4.分层施工，厚度原则上单层不超过1mm，总厚度约2mm；
5.可用毛刷或滚刷直接将涂料涂刷在基面上，涂抹时方向应垂直交错，避免漏刷；
6.用于防潮作用只需刷一层，用于防水作用需涂刷2-3层，需等到前一层干固后方可进行第二层施工。
注意事项 Notice
1.开调后的涂料要在2小时内用完，切忌将已干结的膏浆加入水混合后使用；
2.使用温度应在5℃至40℃，切忌在雨淋下施工；
3.任何情况下都不能用风扇或类似工具来缩短干燥时间，不要在不透风环境中施工；
4.勿将本产品与其它材料混合使用；
5.寒冷地区或低温条件下请注意产品的防冻贮存；
6.施工时请采用合适的防护措施，如手套、防护眼罩等；
7.经48小时防水层完全干固后方可踏入施工其它覆盖层；
8.存于阴凉通风干燥处，液体组分贮藏温度不低于5℃，未启封产品保质期为一年
聚氨酯
聚氨酯防水涂料可以分为单组份和双组份两种。
单组分聚氨酯防水涂料也称湿固化聚氨酯防水涂料，是一种反应型湿固化成膜的防水涂料。使用时涂覆于防水基层，通过和空气中的湿气反应而固化交联成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜。  单组份聚氨酯涂料高强聚氨酯防水涂料是一种双组份反应固化型防水涂料。 立高高强聚氨酯防水涂料双组分化学反应固化型由聚醚和异氰酸缩聚得到的异氰酸酯封端的预聚体，乙组分是由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝剂、填充剂组成的彩色的液体。使用时将甲乙两组分按比例混合均匀，涂刷在防水基层表面上，经常温交联固化形成一种富有高弹性、高强度、耐久性的橡胶弹性膜，从而起到防水作用。产品特点（1） 能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工。 
（2） 与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内，追随型强。粘接强度高，涂抹防水材料和混凝土、木材、陶瓷等有极强的粘接力，也可应用于部分高分子卷材粘接；
（3） 涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高。 
（4） 绿色环保，无毒无味，无污染环境，对人身无伤害。本产品取消了煤焦油，大大降低了对环境的污染。
（5） 耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。 
（6） 双组分聚氨酯固化后形成一种富有弹性的无接缝的完整的整体，提高了建筑工程的防水抗渗能力，具有卷材防水无法比拟的优势；涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔气功能。
（7） 施工简便，工期短，维修方便 
（8） 根据需要，可调配各种颜色 
（9） 质轻，不增加建筑物负载适用范围各种屋面防水、地下室内外防水及厨房、厕浴间防水及各种管道、罐体等设备的防腐蚀，本品还可用于木地板、水泥制品、陶瓷制品等物质的粘接等。  立高双组份高强聚氨酯涂料立高LIG道桥高强聚氨酯防水涂料更是适合在高铁、地铁、高速公路、粮仓等工程项目使用，用于地铁、地下室防水时，涂料可抗高低水压。注意事项稀释剂不能用醇酸，硝基稀释剂等油漆稀料，严禁与水接触。施工现场保持良好的通风，严禁烟火，雨天不能施工。如发现乙料有沉淀现象，应搅拌均匀后再适用。涂料应现配现用，并在40分钟内完成。施工方法基层要求表面平整，坚实无浮砂，充分干燥，阴阳角要做成圆弧形，阴角直径大于50mm，阳角直径大于10mm。
配料与用量：根据施工用量，将甲乙组分按比例混合，搅拌均匀使用。参考用量为：1mm厚涂膜用量约为1.3-1.5kg/㎡。
涂刷：将混合涂料用橡胶或塑料刮板均匀涂布，要求厚度一致，一般为1.5mm-2.0mm，宜分3-4遍涂刷，每遍涂刷与上次方向垂直，一般为单独成膜，特殊部位应做加强处理。
产品特点
1、具有独特防水性能，可渗入水泥基材内部，形成永久性的整体防水结构层。  
2、用量省，每千克可施工4-5平方米。 
3、耐老化性能优良，材料使用寿命长，产品主要技术指标参照国际标准。 
4、本产品为无毒环保材料，施工安全、简便、无污染，对基层含水量无特殊要求，含水量小于15%即可施工。 
5、本产品能起到隔热、保温和装饰美化作用。
适用范围
双虹纳米渗透防水剂能适应多种外墙基材，如清水墙面、石灰、水泥砂浆粉刷层、混凝土表面，均具有良好的防水、防潮、防霉、防污染和防盐析功能。罩于各种涂料装饰表面，能大幅度提高涂层的防水、保色、抗污染能力。用于瓷砖、马赛克接缝面上，可防止墙面吸水和因吸水引起霜冻造成的破坏而产生瓷砖、马赛克的剥落，并能防止墙面盐析产生白花。用于古建筑上能大大提高其防酸雨腐蚀、抗风化、防水和保色性能。因此，双虹纳米渗透防水剂可广泛在各种建筑物饰面、园林、古建筑石雕、文物保护单位、仓库、档案、图书馆、烈士陵园领域推广应用。尤其是解决粮仓、民用住宅及其它建筑物的渗漏，另外还适用于各种保温材料作为憎水剂，用于石膏板或制品作为防水剂。
技术指标
含固量≥26%；PH：3.5~5，防水效果：未经处理加气混凝土板材，30s内6滴水全吸收，经处理后，5h内6滴水均保持原样。四、施工方法 1、喷涂或刷涂：使用时将防水剂和水按1：3～5比例搅拌均匀，用清洁的农用喷雾器或排刷在干燥的基面（墙面等）纵横连续三遍，中间不要间歇，每千克防水剂可喷涂墙面20～50平方米。施工后24小时不得受雨水侵袭，气温4℃以下停止施工，施工时基面必须干燥。2. 加入水泥砂浆：防水剂与水按1：3～10的比例，再加入水泥和砂子拌或砂浆使用。
丙凝
  丙凝防水防腐材料丙凝又叫丙凝防水防腐材料，环保无毒型，是一种高聚物分子改性基高分子防水防腐系统。由引入进口环氧树脂改性胶乳加入国内丙凝乳液及聚丙稀酸脂、合成橡胶、各种乳化剂、改性胶乳等所组成的高聚物胶乳。加入基料和适量化学助剂和填充料，经塑炼、混炼、压延等工序加工而成的高分子防水防腐材料、选用进口材料和国内优质辅料，按照国家行业标准最高等级批示生产的优质产品，列为国家建设部重点推广产品,国家小康住宅建设推荐产品，寿命长、施工方便、长期浸泡在水里寿命在50年以上。
丙凝防水防腐材料环保无毒型配制的水泥砂浆具有良好的耐蚀性、耐久性、抗渗性、密实性和极高的粘结力以及极强的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质、尿素、硝铵、海水、盐酸及酸性盐腐蚀 它与砂、普通水泥或特种水泥配制成水泥砂浆，通过调和水泥砂浆浇铸或（喷涂、手工涂抹的方法），在混凝土及表面形成坚固的防水防腐砂浆层，属刚韧性防水防腐材料。 与水泥、砂子混合可使灰浆改性，可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层，适用范围1, 适用于工业和民用建筑， 内外墙、外墙、混凝土、地下室、水池、水塔、异形屋面、隧道、厕浴间、大坝等部位防水，防腐、防渗、防潮及渗漏修复工程。2, 人防、地下工程及水利电工程的防水、防腐、粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌. 3; 地下室的内外墙、厕浴间、大坝的防渗面板、渠道、渡槽、桥面、地面游泳池、交货池、化工耐蚀耐碱仓储等。4 也可用于混凝土蓄水池的防水、抗渗、防腐。 另外，在碱厂的结晶器和母液澄清桶、蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果极佳。产品优点可在潮湿面进行施工，这是国内一般溶剂型防水防腐材料难以奏效的。 施工可采用搅拌混凝土内施工，由于物体对施工基面产生冲击力，增加了涂层对混凝土的粘结力，同时由于丙凝防水防腐材料环保无毒型充填了砂浆中的孔隙和细微裂缝，使涂层肯有良好的抗渗性能。 粘结力比普通水泥砂浆高3-4倍，抗折强度比普通水泥砂浆高3倍以上，所以该砂浆抗裂性能更好。 可在迎水面、背水面、坡面、异形面防水防腐防潮。粘接力强，不会产生空鼓、开裂、窜水等现象.丙凝防水防腐材料环保无毒型既可用于防水防腐，也可用于堵漏、修补。可无找平层、保护层、一日内可完工，工期短，综合造价低。可在潮湿或干燥基层上施工，但基层不能有流水或积水。 丙凝防水防腐材料环保无毒型具有氯丁橡胶的通性：力学性能优良，耐日光、臭氧及大气、和海水老化，耐油、酯、酸、碱及其它化学药品腐蚀，耐热，不延烧、能自熄，抗变形、抗震动、耐磨、气密性和抗水性好，总粘合力大。无毒、无害、可用于饮水池施工使用，施工安全、简单。施工方法a普硅水泥：砂：胶乳=1：2：0：35，搅拌均匀，用橡胶刮板或木抹子刮抹两遍即可。b或普硅水泥：胶乳=1：0：35，搅拌均匀成腻子状刮抹三遍也可。c砂子要求干净（中砂），水泥最好使用普通硅酸盐水泥。墙面厚度10mm，地面厚度15mm,用量1.5—3kg/m*2.施工温度不得低于-5摄氏度且避免阳光暴晒。养护条件同与普通水泥砂浆或混凝土。 外观： 淡绿色液体简介防水涂料是由合成高分子聚合物、高分子聚合物与沥青、高分子聚合物与水泥为主要成膜物质；加入各种助剂、改性材料、填充材料等加工制成的溶剂型、水乳型或粉末型的涂料。该涂料涂刷在建筑物的屋顶、地下室、卫生间、浴室和外墙等需要进行防水处理的基层表面上。可在常温条件下形成连续的、整体的、具有一定厚度的涂料防水层。
防水涂料是在常温下呈无固定形状的粘稠液态高分子合成材料。经涂布后，通过溶剂的挥发或水分的蒸发或反应固化后在基层面上形成坚韧的防水膜的材料的总称。特点1.防水涂料在常温下呈粘稠状液体，经涂布固化后，能形成无接缝的防水涂膜。　
2.防水涂料特别适宜在立面、阴阳角、穿结构层管道、凸起物、狭窄场所等细部构造处进行防水施工，固化店，能在这些复杂部件表面形成完整的防水膜。
3.防水涂料施工属冷作业，操作简便，劳动强度低。
4.固化后形成的涂膜防水层自重轻、对于轻型薄壳等异型屋面大都采用防水涂料进行施工。
5.涂膜防水是具有良好的耐水、耐候、耐酸碱特性和优异的延伸性能，能适应基层局部变形的需要。
6.涂膜防水层的拉伸强度可以通过加贴胎体增强材料来得到加强，对于基层裂缝、结构缝、管道根等 一些容易造成渗漏的部位，极易进行增强、补强、维修等处理。
7.防水涂膜一般依靠人工涂布，其厚度很难做到均匀—致所以施工时，要严格按照操作方法进行重复多遍地涂刷，以保证单位面积内的最低使用量，确保涂膜防水层的施工质量。
8.采J11涂膜防水、维修比较方便。
分类
一、按照涂料的液态类型分类
根据涂料的液态类型，可把防水涂料分为溶剂型、水乳型、反应型三种。
涂料
在这类涂料中．作为主要成膜物质的高分子材料溶解于有机溶剂中，成为溶液。高分子材料以分子状态存于溶液(涂料)中；
该类涂料具有以下特特点：通过溶剂挥发，经过高分子物质分子链接触、搭接等过程而结膜；涂料干燥快，结膜较薄而致密；生产工艺较简易，涂料贮存稳定性较好；易燃、易爆、有毒，生产、贮存及使用时要注意安全；由于溶剂挥发快，施工时对环境有污染
防水涂料
这类防水涂料作为主要成膜物质的高分子材料以极微小的颗粒(而不是呈分子状态)稳定悬浮(而不是溶解)在水中，成为乳液状涂料。
该类涂料具有以下特性：通过水分蒸发，经过固体微粒接近、接触、变形等过程而结膜；涂料干燥较慢，一次成膜的致密性较溶剂型涂料低，一般不宜任5℃以下施工；贮存期一般不超过半年；可在稍为潮湿的基层上施工；无毒，不燃，生产、贮运、使用比较安全；操作简便，不污染环境；生产成本较低。防水涂料在这类涂料中，作为主要成膜物质的高分子材料系以预聚物液态形状存在．多以双组分或单组分构成涂料，几乎不含溶剂。
此类涂料具有以下特性：通过液态的高分子预聚物与相应物质发生化学反应，变成固态物(结膜)；可一次件结成较厚的涂膜，无收缩，涂膜致密；双组分涂料需现场1：2料准确；搅拌均匀，才能确保质量；价格较贵。
聚氨酯防水涂料　最初的防水材料是焦油沥青和石油青纸胎油毡，起源于欧洲，20世纪20年代传入我国。随着科技的进步，现代防水材料迅速发展，看到20世纪70年代，各种高分钟反水材料相继问世。我国防水材料逐步形成卷材、涂料、密封材料三大系列。
合成高分子防水材料是以合成橡胶或合同树脂为主要成膜物质，加入其他辅助材料而配制成的防水涂膜材料。
合成分子防水材料的品牌多种多样，如聚氨酯、丙烯酸及它们的混合物等等。补充内容1.分类
防水涂料按成膜物质可分为：高分子聚合物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料和有机-无机复合防水涂料。用于建筑屋面、厕浴间、地下及有防渗、防潮要求的防水工程。因其固化后形成连续无接缝的防水膜，所以特别适合用于多节点或异型部位的防水、防潮。
2. 防水涂料的政策性导向
在建设部发布的建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告中，聚氨酯防水涂料、纯丙烯酸防水涂料、喷涂聚脲防水技术及聚合物水泥防水涂料被列为推广应用产品（第一批）；焦油型聚氨酯防水涂料、水性聚氯乙烯焦油防水涂料（也称PVC油膏）被列为禁止用于房屋建筑的防水工程。
国外先进
伴随着高分子复合材料技术的研究发展，防水涂料也进入到高分子、纳米技术的时代，美国福世蓝公司作为高分子复合材料技术的创新者和领导者，针对防水涂料进行了专门研究。性能1、 方便性。开桶就能用，不需要底漆，可以用毛刷或磙子涂抹
2、 快速性。涂一层0.25mm材料2小时就可以防水（温度不低于4.5度情况下）
3、 粘着力。几乎可以同时粘着于所有坚硬表面（金属、混凝土、玻璃、塑料等），一旦涂上，几乎只有用机械力才能打掉。
4、 老化性。有机高分子材料，抗老化性极好。而且对微小裂缝能自然愈合，具有自我修复裂缝的防水效果。
5、 防腐性。具有极好的耐油、耐臭氧和其它多种介质等防腐性能。
6、 延展率。延展率达到600%，能适应最恶劣的环境和气候。  友情防水涂料
7、 反射率。白色涂层，可反射95%的太阳光能。
8、 使用寿命。在技术厚度下使用寿命最少十年。
9、 环保性。通过美国农业部等多家权威机构认证，无毒、无害，可以和人体直接接触。应用1、建筑设施的可移动部分，新、老部位搭接处
2、轻钢车间、房屋，彩钢板的粘接、密封。
3、金属屋顶和粮库
4、天窗周围、直角面、死角
5、穿墙管道、烟筒、通气孔
6、轻钢结构粘接、密封
7、地下室、卫生间、浴室等的渗漏密封
特点
（1）防水涂料在固化前呈粘稠状液态，因此，施工时不仅能在水平面，而且能在立面、阴阳角及各种复杂表面，形成无接缝的完整的防水膜；
（2）使用时无需加热，既减少环境污染，又便于操作，改善劳动条件；
（3）形成的防水层自重小，特别适用于轻型屋面等防水。
（4）形成的防水膜有较大的延伸性、耐水性和耐侯性，能适应基层裂缝的微小的变化。
（5）涂布的防水涂料，既是防水层的主体材料，又是胶粘剂，故粘结质量容易保证，维修也比较简便。尤其是对于基层裂缝、施工缝、雨水斗及贯穿管周围等一些容易造成渗漏的部位，极易进行增强涂刷、贴布等作业的实施。
  
防水涂料的选择：你是否还在为家居装修防水发愁呢？假如你做好了防水工作但是你能确保你所做的防水工作够好吗？一切有膜的防水涂料都会随着时间的推移老化，开裂，脱层，数年后一切又要重头开始，并且工程浩大！只有让材料本质具有防水性能才是根本！[9]
选用
防水涂料的使用应考虑建筑的特点、环境条件和使用条件等因素，结合防水涂料的特点和性能指标选择。
1.沥青基防水涂料
沥青基防水涂料指以沥青为基料配制而成的水乳型或溶剂型防水涂料。这类涂料对沥青基本没有改性或改性作用不大，有石灰乳化沥青、膨润土沥青乳液和水性石棉沥青防水涂料等。它主要适用于Ⅲ级和Ⅳ级防水等级的工业与民用建筑屋面、混凝土地下室和卫生间防水。
2.高聚物改性沥青防水涂料
高聚物改性沥青防水涂料指以沥青为基料，用合成高分子聚合物进行改性，制成的水乳型或溶剂型防水涂料。这类涂料在柔韧性、抗裂性、拉伸强度、耐高低温性能和使用寿命等方面比沥青基涂料有很大改善。品种有再生橡胶改性沥青防水涂料、水乳型氯丁橡胶沥青防水涂料和SBS橡胶改性沥青防水涂料等。它适用于Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级防水等级的屋面、地面、混凝土地下室和卫生间等的防水工程。涂膜厚度选用应符合下表的规定：
屋面防水等级
设防道数
高聚物改性沥青防水涂料
合成高分子防水涂料
Ⅰ级
三道或三道以上设防
—
不应小于1.5mm
Ⅱ级
二道设防
不应小于3mm
不应小于1.5mm
Ⅲ级
一道设防
不应小于3mm
不应小于2mm
Ⅲ级
一道设防
不应小于2mm
—
3.合成高分子防水涂料
合成高分子防水涂料指以合成橡胶或合成树脂为主要成膜物质制成的单组分或多组分的防水涂料。这类涂料具有高弹性、高耐久性及优良的耐高低温性能，品种有聚氨酯防水涂料、丙烯酸酯防水涂料、聚合物水泥涂料和有机硅防水涂料等。它适用于Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级防水等级的屋面、地下室、水池及卫生间等的防水工程。[4]
选购方法
如何选购防水涂料?
1.认名牌。市场上歪货泛滥，国家明令淘汰、禁用的有毒材料也大量涌入百姓家。普通消费者应选择知名度高、口碑好、防伪程度高、有国际质量体系认证的品牌产品。
2.重在性质。市场上在售的防水涂料名称各式各样，如“浆料”、“灰浆”等，还有的防水涂料分为Ⅰ型和Ⅱ型，有人说Ⅱ型更适合用于室内，但专业人士介绍，一般都会标注是“通用型”还是“柔韧型”，然后看砂浆与乳液的配比，有产品标明“厨卫专用”，其实这只是噱头，一般的室内防水涂料都能用于厨卫。
3.应去建材超市选购。消费者在选购防水涂料时，最好去超市购买防水涂料，因为建材市场中的品牌鱼龙混杂，很难保证所买到的就一定是真货。省钱≠省心，施工队买建材产品都有回扣，消费者最好自己多逛几次建材超市购买防水涂料，而非将选购权交给装饰公司或者施工队。